( 349 ) 

 » En résumé, nous avons obtenu, à haute température, par réduction 

 directe des oxydes d'uranium par le charbon, une véritable fonte d'ura- 

 nium. Dans un travail ultérieur, nous donnerons les propriétés caractéris- 

 tiques de ce composé; nous indiquerons comment on peut l'affiner et 

 quelles sont les propriétés du métal pur. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Prêparatioj} rapide du chrome et du manganèse 

 à haute température ; par AI. Henhi Moissan. 



tt Le chrome et le manganèse, dont nous indiquons, dans cette Note, un 

 procédé rapide de préparation, sont obtenus dans les laboratoires le plus 

 souvent par réduction de l'oxyde par le carbone. L'industrie a même uti- 

 lisé cette réaction pour fabriquer dans les hauts fourneaux de grandes 

 quantités de ferro-manganèse et de ferro-chrome. 



» L'emploi du four électrique permet de transformer ces réductions 

 longues et difficiles en véritables préparations de cours ('). 



» Manganèse. — Le protoxyde de manganèse pur est mélangé de char- 

 bon et chauffé dans l'arc. Lorsque l'on opère avec 3oo ampères et 60 volts, 

 la réduction est complète en cinc ou six minutes. Il reste, au fond du creu- 

 set, un culot de carbure de manganèse de loo^'' à i2oS''. 



)) La réduction peut se faire dune façon un peu plus lente et exige dans 

 ce cas dix à quinze minutes avec un arc voltaïque mesurant 100 ampères 

 et 5o volts. 



» Lorsque l'on opère en présence d'un excès de charbon, le manganèse 

 se sature de carbone et l'on oblent des fontes fournissant à l'analyse les 

 chiffres suivants : 



1. 2. 3. '1. 



Manganèse 85, 0) 85,82 90,60 94) 06 



Charbon i4,5) '3,98 10,20 6,35 



(') Les oxydes de nickel et de ctball sont aussi réduits avec rapidité par le char- 

 bon dans le four électrique. Nous vons obtenu dans ces conditions des fontes qui 



renfermaient : 



1. 2. 3. 



Nickel 6,10 87,62 94,40 



Carbone 3,47 '''go 6; '9 



Un échantillon de cobalt préparé ivec un excès d'oxyde nous a donné dans trois 

 analyses successives : 



Carbone (p. 100)... ',726 0,732 0,741 



G. R., 1893, i" Semestre. (T. G VI, N" 8.) ^6 



